SÉANCE DU 23' JANVIER 1900. 189 



qiiemeut pendant que le centre, encore liquide, est maintenu à une tempé- 

 rature plus élevée; 



3° Par suite du chane;ement de l'état liquide à l'état solide de la fonte 

 saturée de carbone au four électrique. 



Examinons successivement ces différentes causes : 



1° On sait depuis longtemps que la fonte, portée au-dessus de son point 

 de fusion, renferme en solution une grande quantité de gaz hydrogène et 

 oxyde de carbone. Il nous suffira de rappeler sur ce point les travaux de 

 notre confrère M. Caillelet (''), ceux du colonel Caron (-), ceux de 

 MM. Troost et Haulefeuille ('), de Deville(*) et de MuUer ('). Si, par 

 refroidissement brusque, nous formons une couche résistante et homoi,'ène 

 à la surface de la fonte en fusion, les gaz qui se dégageront exerceront 

 une pression sur la funle encore liquide. Lorsque le culol métallique, 

 refroidi dans l'eau, présente extérieurement une surface lisse comme celle 

 de la figure 3, les gaz contenus dans la fonle liquide n'ont pu sortir au 

 travers de l'enveloppe. 



2° Il est bien évident que, par suite du refroidissement brdsque de la 

 couche métallique extérieure et solide, mise au contact de l'eau froide, cette 

 dernière diminue de volume, se contracte, tandis que la partie interne est 

 encore liquide. Lorsque la couche métallique extérieure est devenue noire 

 par son refroidissement rapide, si l'on sort de suite le culot métallique de 

 l'eau qui l'entoure, d revient au rouge indiquant ainsi que le métal intérieur 

 est encore à une température sulfisante pour èlre liquéfié. 



Nous avons démontré de plus, dans des expériences précédentes, que 

 les diamants ne se rencontrent qu'au centre des culots métalliques. 



3° L'augmentation de volume, due au changement de l'état liquide à l'état 

 solide, tend également à augmenter la pression suppoitée par la partie restée 

 liquide au centre du lingot. 



Grâce à notre four électrique, qui nous permet de fondre le fer et la 



( ' ) Cailletkt, Rcvlwicltf.-i sur les ^az contenus dans la fonte et l'acier à l'état de 

 fusion {Comptes rendus, t. 1^X1, i865, p. 85o). 



(-) Garok, Sur les soufflures de l'acier {Comptes rendus, t. LXII, ibl6o, p. 296; 

 t. LXX, 1870, p. 451 el 1263. 



(') Tboost et Haltefeiille, Hochage de la fonte {Comptes rendus, t. LXX, 1870, 

 p. 255, et t. LXXVI, 1870, p. 482 et 562, et t. LXXX, 1875, p. 788). 



(*) Deville, Comptes rendus, t. LXV, 1870, p. 256. 



(•) MuLLER, Ueber die in Eiseii und Slalil eingeschLosseiien Gase (Berichle, t. X'II. 

 p. 90). 



